

UBER DAS TITAN. 



209 



Druck nimmt er keine Spur von Kupferfarbe an. Beim Erhitzen an derluft 

 verbrennt es mit einer ausserordentlich gliinzenden Feuererscheinung. In eine 

 Flamme gestreut, verbrennt es, noch hoch iiber derselben, mit demselben 

 blendenden Glanz und demselben Funkenspriihen , wie das Uran. Das klein- 

 ste, kaum sichtbare Staubchen bildet einen ausserst glanzenden, sternfdrmigen 

 Funken. Mit Mennige oder Kupferoxyd vermischt und erhitzt, verbrennt es 

 mit so heftiger Feuerentwickelung , dass die Masse wie ein Schuss spriihend 

 aus der Rohre herausgeschleudert wird. In Sauerstoffgas erhitzt, verbrennt 

 es momentan mit blendendem, blitzahnlichem Feuer. Die entstehende Titan- 

 saure ist pulverig, aber bei starker Vergrosserung sieht man, dass sie zusam- 

 mengesintert , gliinzend und krystallinisch ist und hier und da metallisch gliin- 

 zende, eisengraue Kugeln eingeschmolzen enthalt, die ohne Zweifel Titan sind, 

 welches, bei der so momentan statt findenden Verbrennung der Oxydation ent- 

 gehend, geschmolzen ist. Ich glaube nicht, dass es noch einen anderen Kor- 

 per gibt, der mit so ausserordentlicher Entwickelung von Licht und Warme 

 verbrennt, wie das Titan. Ahnlich glanzend ist seine Verbrennung in Chlor- 

 gas, welches ubrigens bei gewohnlicher Temperatur darauf nicht wirkt. 



Das Titan ist ein Wasser zersetzendes Metall, womit auch die von H. 

 Rose und Regnault beobachtete wasserzersetzende Eigenschaft des Schwe- 

 feltitans im Einklang steht. Schon bei 100° fangt es fiir sich an das Wasser 

 zu zersetzen und schvvach Wasserstoffgas zu entwickeln. Von Salzsaure, je- 

 doch erst beim Erwarmen, wird es unter lebhafter Wasserstoff - Entbindung 

 aufgelost. Die Auflosung ist farblos und enthalt wahrscheinlieh das Chloriir, 

 Ti€l. Ammoniak bildet darin einen schwarzen Niederschlag , wahrscheinlieh 

 von Oxydhydrat, welcher aber beim Erwarmen sogleich beginnt Wasserstoffgas 

 zu entwickeln und blau zu werden, wahrscheinlieh titansaures Titanoxyd, 

 welches dann bald in weisse Titansiiure iibergeht. 



Was endlich das von Laugier, Bert hier u. A. beschriebene angeblich 

 metallische Titan ist, welches sie durch Reduction von Titansiiure in Kohlen- 

 tiegeln bei heftigem Essenfeuer erhielten und theils als messinggelb, theils als 

 kupferroth beschreiben L ) , lasse ich unausgemacht, glaube aber nicht dass es 



1) Gmelin's Handbuch 1844, II. p. 431. 



